64 
W. lloltz: Ueher Breguet’sche Spiralthermometer etc. 
gewickelt, oben aufgehangen, unten mit einem Zeiger ar- 
mirt. Es ist klar, dass bei gleicher metallischer Zusammen¬ 
setzung das Thermometer um so empfindlicher ist, je länger 
die Spirale und um so beweglicher, je kleiner ihre Masse ist. 
Dies und namentlich die letztere Beziehung schien mir bei 
den käuflichen Instrumenten nicht genügend beachtet zu 
werden. Jedenfalls beschloss ich zu versuchen, wie empfind¬ 
lich und wie beweglich ein derartiges Instrument überhaupt 
herstellbar und wieweit solches noch praktisch sei. 
Mein erster Gedanke war, dünne aus zwei Metallen be¬ 
stehende Streifen auf galvanischem Wege herzustellen. Ich 
führte ihn aus, indem ich schmale Streifen sogenannten Rausch¬ 
goldes auf enge Glasröhren wickelte und galvanoplastisch mit 
Eisen überzog. Ich will die mancherlei Vorsichtsmassregeln, 
welche hierbei nöthig sind, nicht weiter ausführen, sondern 
nur kurz bemerken, dass die so gewonnenen Spiralen keines¬ 
wegs unbrauchbar waren, jedoch den Fehler hatten, dass sie 
nicht constant blieben, sich vielmehr bleibend etwas erweiter¬ 
ten, wenn man sie länger gebrauchte. Da sich auch andre 
galvanische Niederschläge nicht günstiger gestalteten, so 
musste ich auf die gewöhnliche Methode der Plattirung re- 
curriren. Ich bestellte bei Sy & Wagner*) Plattirungen aus je* 
zwei Metallen, welche sich möglichst in ihren Ausdehnungscoef- 
ficienten unterschieden, in Gestalt 3 Centim. breiter möglichst 
langer und möglichst dünner Streifen, aber es zeigte sich, 
dass solche nur schwer herstellbar waren. Die einzig brauch¬ 
baren Stücke von gewünschten Dimensionen war die bereits 
bekannte Platin-Silber-Plattirung. Ich erhielt sie in Streifen 
von 135 Centim. Länge und 0,02 Millim. Dicke und zwar 
von zwiefacher Qualität Zur einen war völlig reines, zur 
andern nicht völlig reines Silber verwandt. Ich ziehe die 
letztere vor, weil sie, wenn auch vielleicht etwas weniger 
■ 
empfindlich, doch gegen mechanische Angriffe widerstands¬ 
fähiger ist. Ich habe später noch verschiedene andere Stärken 
derselben Plattirung versucht, glaube jedoch die eben genannte 
für den vorliegenden Zweck am meisten empfehlen zu können. 
Das Gramm stellt sich auf 1 Mark, so dass ein Streifen von 
*) Gold- und Silberwaarenfabrik, Berlin, Kronenstr. 28. 
